2)

No anexo VIII, o capítulo 2 é alterado do seguinte modo: a) O quadro-resumo passa a ter a seguinte redação: «Quadro-resumo Método Âmbito de aplicação (1) Reagente Componente solúvel Componente insolúvel 1. Acetato Determinadas outras fibras Acetona 2. Determinadas fibras proteicas Determinadas outras fibras Hipoclorito 3. Viscose, cupro ou certos tipos de modal Determinadas outras fibras Ácido fórmico e cloreto de zinco 4. Poliamida ou nylon Determinadas outras fibras Ácido fórmico a 80 % (m/m) 5. Acetato Determinadas outras fibras Álcool benzílico 6. Triacetato ou polilactida Determinadas outras fibras Diclorometano 7. Determinadas fibras celulósicas Determinadas outras fibras Ácido sulfúrico a 75 % m/m 8. Acrílicas, determinadas modacrílicas ou determinadas clorofibras Determinadas outras fibras Dimetilformamida 9. Determinadas clorofibras Determinadas outras fibras Sulfureto de carbono/acetona a 55,5/44,5 v/v 10. Acetato Determinadas outras fibras Ácido acético glacial 11. Seda, poliamida ou nylon Determinadas outras fibras Ácido sulfúrico a 75 % m/m 12. Juta Determinadas fibras de origem animal Método por dosagem de azoto 13. Polipropileno Determinadas outras fibras Xileno 14. Determinadas fibras Determinadas outras fibras Método do ácido sulfúrico concentrado 15. Clorofibras, determinadas modacrílicas, determinados elastanos, acetatos, triacetatos Determinadas outras fibras Ciclohexanona 16. Melamina Determinadas outras fibras Ácido fórmico quente a 90 % m/m b) O ponto 1.2 do método n.o 1 passa a ter a seguinte redação: «2. lã (1), pelos animais (2 e 3), seda (4), algodão (5), linho (7), cânhamo (8), juta (9), abaca (10), alfa (11), coco (12), giesta (13), ramie (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), proteica (23), viscose (25), acrílica (26), poliamida ou nylon (30), poliéster (35), polipropileno (37), elastomultiéster (45), elastolefina (46), melamina (47) e bicomponente de polipropileno/poliamida (49). Este método não se aplica às misturas com fibras de acetato desacetilado à superfície.» c) O ponto 1.2 do método n.o 2 passa a ter a seguinte redação: «2. algodão (5), cupro (21), viscose (25), acrílica (26), clorofibra (27), poliamida ou nylon (30), poliéster (35), polipropileno (37), elastano (43), vidro têxtil (44), elastomultiéster (45), elastolefina (46), melamina (47) e bicomponente polipropileno/poliamida (49). Se estiverem presentes diferentes categorias de fibras proteicas, o método permite calcular a sua proporção global na mistura, mas não a sua percentagem individual.» d) O método n.o 3 é alterado do seguinte modo: i) O título passa a ter a seguinte redação: «VISCOSE, CUPRO OU DETERMINADOS TIPOS DE MODAL E DETERMINADAS OUTRAS FIBRAS (Método do ácido fórmico e cloreto de zinco)» ii) O ponto 1.2 passa a ter a seguinte redação: «2. algodão (5), polipropileno (37), elastolefina (46) e melamina (47). Se se verificar estar presente fibra de modal deve ser feito um ensaio preliminar para ver se esta fibra é solúvel no reagente. Este método não se aplica às misturas nas quais o algodão sofreu uma forte degradação química, nem quando a viscose ou a fibra de cupro não forem totalmente solúveis devido à presença de determinados corantes ou de produtos de acabamento que não possam ser eliminados completamente.» iii) O ponto 5 passa a ter a seguinte redação: «5. CÁLCULO E EXPRESSÃO DOS RESULTADOS Calcular os resultados como se indica nas generalidades. O valor de «d» é de 1,00, exceto para o algodão, em que «d» = 1,02, e para a melamina, em que «d» = 1,01.» e) O método n.o 5 é alterado do seguinte modo: i) O título passa a ter a seguinte redação: «ACETATO E DETERMINADAS OUTRAS FIBRAS (Método do álcool benzílico)» ii) O ponto 1.2 passa a ter a seguinte redação: «2. triacetato (24), polipropileno (37), elastolefina (46), melamina (47) e bicomponente de polipropileno/poliamida (49).» f) O método n.o 6 é alterado do seguinte modo: i) O título passa a ter a seguinte redação: «TRIACETATO E DETERMINADAS OUTRAS FIBRAS (Método do diclorometano)» ii) O ponto 1.2 passa a ter a seguinte redação: «2. lã (1), pelos animais (2 e 3), seda (4), algodão (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acrílica (26), poliamida ou nylon (30), poliéster (35), polipropileno (37), vidro têxtil (44), elastomultiéster (45), elastolefina (46), melamina (47) e bicomponente de polipropileno/poliamida (49). Nota As fibras de triacetato parcialmente saponificadas por um tratamento especial deixam de ser completamente solúveis no reagente. Neste caso, o método não é aplicável.»; g) O método n.o 7 é alterado do seguinte modo: i) O título passa a ter a seguinte redação: «DETERMINADAS FIBRAS CELULÓSICAS E DETERMINADAS OUTRAS FIBRAS (Método do ácido sulfúrico a 75 % m/m)» ii) O ponto 1.2 passa a ter a seguinte redação: «2. poliester (35), polipropileno (37), elastomultiéster (45), elastolefina (46) e bicomponente de polipropileno/poliamida (49).» iii) O ponto 5 passa a ter a seguinte redação: «5. CÁLCULO E EXPRESSÃO DOS RESULTADOS Calcular os resultados como se indica nas generalidades. O valor de «d» é de 1,00 exceto para a bicomponente de polipropileno/poliamida, em que «d» = 1,01.» h) O ponto 1.2 do método n.o 8 passa a ter a seguinte redação: «2. lã (1), pelos animais (2 e 3), seda (4), algodão (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), poliamida ou nylon (30), poliéster (35), polipropileno (37), elastomultiéster (45), elastolefina (46), melamina (47) e bicomponente de polipropileno/poliamida (49). O método aplica-se igualmente às fibras acrílicas e a determinadas modacrílicas tratadas com corantes pré-metalizados, mas não às tratadas com corantes com crómio.» i) O ponto 1.2 do método n.o 9 passa a ter a seguinte redação: «2. lã (1), pelos animais (2 e 3), seda (4), algodão (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acrílica (26), poliamida ou nylon (30), poliéster (35), polipropileno (37), vidro têxtil (44), elastomultiéster (45), melamina (47) e bicomponente de polipropileno/poliamida (49). Quando a lã ou a seda contidas na mistura excederem 25 %, convém utilizar o método n.o 2. Quando o teor de poliamida ou nylon exceder 25 %, utilizar o método n.o 4.» j) O método n.o 10 é alterado do seguinte modo: i) O título passa a ter a seguinte redação: «ACETATO E DETERMINADAS OUTRAS FIBRAS (Método do ácido acético glacial)» ii) O ponto 1.2 passa a ter a seguinte redação: «2. certas clorofibras (27), como o policloreto de vinilo, sobreclorado ou não, o polipropileno (37), a elastolefina (46), a melamina (47) e a bicomponente de polipropileno/poliamida (49).» k) O método n.o 11 é alterado do seguinte modo: i) O título passa a ter a seguinte redação: «SEDA OU POLIAMIDA E DETERMINADAS OUTRAS FIBRAS (Método do ácido sulfúrico a 75 % m/m)» ii) O ponto 1 passa a ter a seguinte redação: «1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO Este método aplica-se, após eliminação das matérias não fibrosas, às misturas binárias de: 1. seda (4) ou poliamida ou nylon (30) com 2. lã (1), pelos animais (2 e 3), polipropileno (37), elastolefina (46), melamina (47) e bicomponente de polipropileno/poliamida (49)». iii) O ponto 2 passa a ter a seguinte redação: «2. PRINCÍPIO Dissolver a seda ou poliamida ou nylon a partir de uma massa seca conhecida da mistura por meio de ácido sulfúrico a 75 % m/m (2). Recolher, lavar, secar e pesar o resíduo. Exprimir a sua massa, corrigida se necessário, em percentagem da massa seca da mistura. Calcular a percentagem seca de seda, poliamida ou nylon, por diferença. iv) O ponto 4 passa a ter a seguinte redação: «4. PROCEDIMENTO DE ENSAIO Seguir as instruções dadas nas generalidades e proceder do seguinte modo: Colocar o provete num frasco cónico com rolha esmerilada de 200 ml pelo menos, juntar 100 ml de ácido sulfúrico a 75 % m/m por grama do provete, tapar. Agitar vigorosamente e deixar repousar durante 30 minutos à temperatura ambiente. Agitar de novo e deixar repousar mais 30 minutos. Agitar uma última vez e verter o conteúdo do frasco para um cadinho filtrante previamente tarado. Transferir para o cadinho as fibras que eventualmente fiquem no frasco, com um pouco de ácido sulfúrico a 75 %. Lavar o resíduo, no cadinho, sucessivamente, com 50 ml de ácido sulfúrico diluído, 50 ml de água e 50 ml de solução diluída de hidróxido de amónio. Deixar de cada vez as fibras em contacto com o líquido durante cerca de 10 minutos, antes de aplicar sucção. Lavar com água deixando as fibras em contacto com água durante 30 minutos. Retirar o líquido excedente por sucção. Secar o cadinho com o resíduo, deixar arrefecer e pesar. No caso das misturas binárias que contenham poliamida e bicomponente de polipropileno/poliamida, depois de filtradas as fibras no cadinho filtrante previamente tarado e antes de aplicar o procedimento de lavagem descrito, lavar duas vezes o resíduo que fica no cadinho filtrante com 50 ml de reagente de ácido sulfúrico a 75 %, cada uma das vezes.» v) Os pontos 5 e 6 passam a ter a seguinte redação: «5. CÁLCULO E EXPRESSÃO DOS RESULTADOS Calcular os resultados como se indica nas generalidades. O valor de «d» é de 1,00, exceto para a lã, em que «d» = 0,985, para a bicomponente de polipropileno/poliamida, em que «d» = 1,005 e para a melamina, em que «d» = 1,01. 6. PRECISÃO Para uma mistura homogénea de matérias têxteis, os limites de confiança dos resultados obtidos de acordo com este método não ultrapassam ± 1, para um nível de confiança de 95 %, exceto para as misturas binárias de poliamida e para a bicomponente de polipropileno/poliamida, para as quais os limites de confiança dos resultados não ultrapassam ± 2.» l) O método n.o 14 é alterado do seguinte modo: i) O título passa a ter a seguinte redação: «DETERMINADAS FIBRAS E DETERMINADAS OUTRAS FIBRAS (Método do ácido sulfúrico concentrado)» ii) O ponto 1.2 passa a ter a seguinte redação: «2. clorofibras (27) à base de homopolímeros de cloreto de vinilo (sobreclorado ou não), polipropileno (37), elastolefina (46), melamina (47) e bicomponente de polipropileno/poliamida (49). As modacrílicas consideradas são as que produzem uma solução límpida por imersão em ácido sulfúrico concentrado (densidade relativa 1,84 a 20 °C). Este método pode ser utilizado em substituição dos métodos n.os 8 e 9.» iii) O ponto 2 passa a ter a seguinte redação: «2. PRINCÍPIO As constituintes diferentes da clorofibra, polipropileno, elastolefina, melamina ou bicomponente de polipropileno/poliamida (isto é, as fibras mencionadas no ponto 1.1) são extraídas a partir de uma massa conhecida da mistura no estado seco por dissolução no ácido sulfúrico concentrado (densidade relativa 1,84 a 20 °C). O resíduo constituído por clorofibra, polipropileno, elastolefina, melamina ou bicomponente de polipropileno/poliamida é recolhido, lavado, seco e pesado; exprimir a massa, corrigida se necessário, em percentagem da massa seca da mistura. A percentagem dos restantes constituintes é obtida por diferença.» iv) O ponto 5 passa a ter a seguinte redação: «5. CÁLCULO E EXPRESSÃO DOS RESULTADOS Calcular os resultados como se indica nas generalidades. O valor de «d» é 1,00 exceto para a melamina e para a bicomponente de polipropileno/poliamida, em que «d» = 1,01.» m) O método n.o 16 é alterado do seguinte modo: i) O título passa a ter a seguinte redação: «MELAMINA E DETERMINADAS OUTRAS FIBRAS (Método do ácido fórmico quente)» ii) O ponto 1.2 passa a ter a seguinte redação: «2. algodão (5), aramida (31) e polipropileno (37).»